Der Römerit, ein neues Mineral aus dem Rammeisberge. 273 



Die Hemipyramide ist nicht näher zu bestimmen; die Neigung 

 einer Fläche derselben gegen 001 ist im Mittel 52o 30'. 



Theilbarkeit sehr deutlich nach der Fläche des Klinopinakoides 

 010; Theilungsflächen vielfach unterbrochen. Weniger gut sind die 

 Krystalle nach der Schiefendfläche zu spalten , doch zeigen sie im 

 Bruche sich immer in Ebenen spiegelnd, welche dieser Fläche parallel 

 laufen. 



Dichte =2-174; Mittel aus mehreren Bestimmungen, die zwi- 

 schen 2-15 und 2-18 schwanken. 



Härte: 2-7; ritzt Steinsalz und wird durch Calcit geritzt. 



Optisches Verhalten. In grösseren Partien erscheint die Sub- 

 stanz immer rostbraun, durchscheinend und auf frischem Bruche 

 glänzend, zwischen Fett- und Glasglanz. 



Bei genauerer Untersuchung findet man aber bald dass die 

 rostbraune Farbe nur das Besultat einer Verunreinigung der Substanz 

 ist. Schleift man nämlich Platten parallel einer Prismen-, Pinakoid- 

 und Schiefendfläche, so findet man, dass die Substanz bis ins Innerste 

 mit einer fremden sehr feinkörnigen Ausscheidung untermischt ist. 

 Unter dem Mikroskope betrachtet, zeigen sich diese Ausscheidungen 

 als Gruppen und Büschel gelblicher und bräunlicher Krystalle in 

 der bräunlichvioleten Grundmasse des Bömerits. Der Bömerit ist 

 stellenweise zerbröckelt und zerplittert und zwar um so mehr, je 

 häufiger diese Einschlüsse vorkommen. Bringt man auf einen Splitter 

 unter dem Mikroskope einen Tropfen Wasser, so löst sich die Grund- 

 masse rasch auf und es fallen die Einschlüsse zu Boden, welche deut- 

 liche schöne Krystallisation zeigen und so viel weniger als die Bö- 

 meritsubstanz löslich sind, dass ihre Umrisse noch nach Stunden 

 wenig abgerundet erscheinen, obsohon die Lösung in ziemlicher 

 Verdünnung darüber steht und selbst durch Oxydation in ihrer Farbe 

 mannigfache Veränderung erlitten hat. Die eingeschlossenen Kry- 

 stalle sind aber durchaus nicht von dem den Bömerit häufig über- 

 ziehenden Misy verschieden, wie Fig 3, 4 nachweist, wo die erstere 



